794 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



par un travail convenablement suivi, il est devenu possible de se rendre 

 tout à fait maître du sernage (' )• » 



CHIMIE. — Sur les alliages de cuivre et de magnésium. 

 Note de M. O. Boudouard, présentée par M. Troost. 



« D'après Parkinson ( - ), en fondant 200*^ de cuivre et ao^ de magnésium 

 pendant 7 minutes, on obtient un alliage rouge jaunâtre ou couleur or, 

 selon la proportion centésimale de magnésium (la perte est environ 1,75 

 pour 100). Cet alliage s'oxyde lentement; lorsqu'on le rompt, il a une 

 apparence vitreuse ; il est très cassant : i pour 100 de magnésium rend le 

 cuivre cassant; le métal à i5 pour 100 de magnésium, dont la densité 

 est 5,95, peut être pulvérisé au mortier. J'ai repris l'étude des alliages de 

 cuivre et de magnésium et j'ai l'honneur de présenter à l'Académie les 

 résultats relatifs à leur fusibilité et à leurs propriétés mécaniques. 



* . 



» Quoique le point de fusion du cuivre soit assez élevé (io85°), j'ai pu employer le 



procédé qui m'avait servi dans les recherches sur les alliages du magnésium avec l'alu- 

 minium et le cadmium pour déterminer le point de solidification des mélanges conte- 

 nant jusqu'à 'yS pour 100 de cuivre (■*); le Tableau ci-dessous montre en effet que ces 

 mélanges fondent au-dessous de 600**. Ponr les teneurs supérieures à 76 pour 100, j'ai 

 fondu les métaux sous le sel marin, le tube en verre destiné à protéger le couple thermo- 

 électrique étant remplacé par nn tube semblable en porcelaine. Voici les résultats 

 obtenus : 



Magnésium pour loo Cuivre pour loo 

 en poids. 



90 

 80 



70 



60 



5o 

 45 

 ko 



(') Je suis heureux de remercier mon élève M. Marc Paquier de l'aide très active 

 qu'il m'a donnée pendant ce long travail. 



(^) Chemical Society, 1^ série, t. V, p. 117. 

 (^) Comptes rendus, t. CXXXII, p. i325. 



